498 FER 



ter une grande chaleur fans fe brûler. Il y a de ceS 

 fortes de firs qui deviennent plus caffans en les for- 

 geant, &c ne peuvent être ni dreflés ni tournés à 

 É"oid. 



Fer doux. Le fer doux fe connôît à la caffure ^ 

 iqui doit être noire tout-en-travers de la barre : alors 

 il eû malléable à froid-, êl tendre à la lime; mais il 

 eft plus fujet à être cendreux , c'efl - à - dire moins 

 clair & moiîis luifant après qu'il efl poli ; il s'y trou- 

 ve des tâches grifes : ce n'eil pas qu'il ne fe trouve 

 des barres de ce fir qui n'ont point ces défauts. 



Il y a d'autres fers qui à la caffure paroiffenî gris , 

 ïioirs , & tirant fur le blanc , qui font beaucoup plus 

 roides que le précédent ; ils font très - bons pour les 

 ïtdaréchaux, les Serruriers , les Taillandiers , &c en 

 général tous les ouvriers en gros ouvrages noirs ; car 

 à la lime on lui remarque des grains qu'on ne peut 

 emporter. 



Il y a d'autres fers mêlés à la caffure ; iîâ ont ime 

 Ipartie blanche , & l'autre grife ou noire ; le grain en 

 iefi; un peu plus gros qu'aux fers ci - deffus ; ils font 

 réputés les meilleurs ; ils fe forgent facilement ; ils 

 fe liment bien prenant un beau poli , & ne font fu- 

 mets ni à des grains , ni à des cendrures , parce qu'ils 

 s'ajffinent à mefure qu'on les travaille* 



Il y a une autre forte de fer qui a le grain fort pe- 

 tit, comme l'acier ; il eft pliant à froid , & bouillant 

 à la forge ; ce qui le rend difficile à forger & à li- 

 ïner. Il eft bon pour les outils & les travaux de la 

 ferre. 



Fer rouverain ; il fe connoît à des gerçures ou 

 découpures qu'on voit traverfer les quarrés des bar- 

 res; il eff pliant, malléable à froid, & caffant à 

 chaud ; il rend une odeur de foufre à la forge ; fi on 

 le frappe , il en fort des étincelles femblables à de 

 petites flammes en étoiles. Quand on le chauffe un 

 peu plus blanc que couleur de cerife rouge , il s'ou- 

 vre à chaud , & quelquefois prefque tout-en-travers 

 de la barre , fur - tout lorfqu'on le bat , ou qu'on le 

 ployé. Il eft fujet à avoir des pailles &C des grains: 

 c'eft le défaut du fer d'Efpagne. 



Les vieux fers qui ont été expofés long-tems à 

 l'air, font fujets à devenir rouverains. 



Fleur de Fer , voyei Flos Martis. 



Fer , {Marque des Fers.) droit domanial de la cou- 

 tonne , faifant partie de la ferme générale des aides , 

 confiflant au dixième qui fe devoit prendre fur tout 

 Ce qui fe tiroit des mines 6c minières du royaume, 

 dont Charles VI. ordonna la levée à fon profit par 

 lettres patentes du 30 Mai 1413 , comme lui appar- 

 tenant de plein droit en qualité de roi, & non aux 

 feigneurs qui le prétendoient. 



Il fut rendu par la fuite plufieurs édits & arrêts , 

 pour créer divers officiers , remédier aux abus , & 

 empêcher les inconvéniens qui n'arrivoient que trop 

 fréquemment par la rupture des ouvrages. En 1602 , 

 la charge de fur-intendant des mines fut créée en fa- 

 veur de Roger de Bellegarde , & Beringhen en eut 

 le contrôle général. Le meilleur moyen qui fut em- 

 ployé, fut de rétablir l'ufage du fer doux, & de ne 

 permettre celui du fer aigre qu'aux ouvrages dont la 

 rupture ne pouvoir caufer aucun accident ; il fut 

 créé à cette occafion de nouveaux officiers , pour 

 connoître , marquer , & difîinguer le fer doux d'avec 

 le fer aigre; il fut attribué à f.ous ces officiers divers 

 droits. En 1628 , le fir mis en œuvre & apporté 

 des pays étrangers, fut déclaré fujet, ainfi que ce- 

 lui des forges du royaume , & affujettis à être con- 

 duits & déchargés aux bureaux pour y payer les 

 droits. 



La quincaillerie étant un compofé de fer & d*a- 

 ipier, fut déclarée Tujette en 1636. 



La mine de^^r eû fujette auxdits droits , fauf l'é- 

 jraUiaiion c|ue l'on a fixçe m quart i & s'il réduit 



en quintal de gueufes ^ il paye comme /er parfait , 

 parce que les fontes ne font plus fujettes à aucun 

 déchet» Ces droits font fixés par l'ordonnance de 

 1 680 ^ fur le fait des aides & entrées , à raifon de 1 3 

 fous 6 den. par quintal de fer, 18 fous par quintal de 

 quincaillerie groffe & menue , 20 fous par quintal 

 d'acier, & 3 fous 4 den. par quintal de mine de fir, 

 fur le pié de loa 1. poids de marc par quintal , pour 

 difdnguer le poids de forges qui efl beaucoup plus 

 fort. 



îl n'y a nulle exemption de ces droits , ni aucun 

 privilège ; les fermiers du domaine , les propriétai- 

 res des forges de quelque qualité qu'ils foient , même 

 les eccléfia-ftiques pour celles qui font du temporel 

 de leurs bénéfices , encore qu'ils les faffent valoir 

 par les mains de leurs domefliques , tous indiflincle- 

 ment y font affujettis. Les boulets de canon, bom- 

 bes , 6c grenades , quoique pour le fervice de S. M. 

 y ont été déclarés fujets. 



Ces droits font partie de îâ Érme générale , & 

 font foûfermés pour tout le royaume à une feule 

 compagnie. Les baux font de fix ans , comme ceux 

 des autres droits d'aides. La régie efl la même. Cet 

 article eji ds M.DuFOV R. 



* Fer-blanc. M. Colbert appella en France les 

 premiers manufaûuriers en fer blanc qu'on y ait vus. 

 Les uns s'établirent à Chenefey en Franche-Comté ^ 

 les autres à Beaumont- la - Perrière en Nivernois 

 mais ces ouvriers précieux ne trouvant pour les fou- 

 tenir ni une intelligence ni une protection telles que 

 celles qui les avoient attirés, n'eurent aucun faccès, 

 & fe retirèrent. Il s'en éleva une manufacture à 

 Strasbourg fur la fin de la régence. Il y a afîuelîe-- 

 ment quatre manufaâures de fir -blanc en France: 

 1° celle de Manfvaux en Alface , établie il y a qua- 

 rante-deux ans : 2° celle de Bain en Lorraine , éta- 

 blie en 1733 , fur des lettres -patentes du duc Fran- 

 çois III. confirmées en 1745 parle roi Stanifias de 

 Pologne : 3*^ celle de Moramber en Franche-Comté, 

 établie depuis cinq années : 4° une établie depuis 

 trois ans à une lieue de Nevers. On y porte \efer en 

 petits barreaux : le meilleur efl celui qui s'étend fa- 

 cilement , qui efî: dudile & doux , &: qui fe forge bien 

 à-froid ; mais il ne faut pas qu'il ait ces qualités avec 

 excès., On le chauffe en^; on l'applatit d'abord un peii 

 en & dès le premier voyage fous le gros marteau 

 Ci on le coupe en petits morceaux qu'on appelle /è- 

 melles. La femelle peut fournir deux feuilles de fer- 

 blanc, ddd. On chauffe ces morceaux jufqu'à étin- 

 ceier violemment, dans l'efpece de forge A ; on les 

 applatit groffierement. On rechauffe une troifieme 

 fois , & on les étend fous le même gros marteau Cj, 

 jufqu'à doubler à-peu-près leurs dimenfions ; puis on 

 les plie en deux , fuivant la longueur. On les trempe 

 dans une eau trouble qui contient une terre fabuleu- 

 fe , à laquelle il feroit peut-être très -à- propos d'a- 

 jouter du charbon en poudre , les femelles en feroient 

 moins brûlées. L'effet de cette immerfion eff d'empê- 

 cher les pHs de fonder. Quand on aune grande quan- 

 tité de ces feuilles pliées en deux , on les tranfportçi 

 à la forge S; on les y range à côté les unes des au^ 

 très verticalement , fur deux barres de fer qui les 

 tiennent élevées, & l'on en forme une file plus ou 

 moins grande, félon leur épaiffeur : on appelle cette 

 fille , une troufe. Un levier de y^r qu'on levé ou qu'oa 

 abaiffe quand il en eft tems , fert à tenir la trouffe 

 ferrée : on met enfuite deffous & defiiis du plus gros 

 charbon , & l'on chauffe. Quand on s'apperçoit que 

 la file efl bien rouge , un ouvrier prend un paquet oiv 

 une trouffe de quarante de ces feuilles doubles , 6t 

 le porte fous le marteau. Ce fécond marteau eff plus 

 gros que le précédent ; il pefe 700 , &: n'eft point; 

 acéré. Là ce paquet eff battu jufqu'à ce que les feuil- 

 les ayect acquis à-peu-près leur dimenfion i mais il, 



